738 Anhang. Perlen und Koraul:en. 



das ganze Stück schwarz erscheint, so ist doch vielfach das Innere noch rot und nur die 

 Oberfläche hat bis zu einer gewissen größeren oder geringeren Tiefe ihre Farbe ver- 

 ändert. Nicht selten ist allerdings auch gerade das Umgekehrte der Fall: der Kern ist 

 schwarz geworden und die Außenschicht ist rot geblieben, und in manchen Fällen wechseln 

 rote und schwarze Schichten miteinander ab, so daß z. B. zwischen einem schwarzen 

 Kern und einer ebenso gefärbten Außenschicht eine rote Zwischenlage sich findet, die 

 auf dem Querbruche einen roten Ring auf schwarzem Hintergrunde bildet. Man hört 

 manchmal die Behauptung, die schwarz gewordenen Korallen können durch abwechselndes 

 Liegen im Wasser und an der Sonne ihre ursprüngliche Farbe wieder annehmen. Ver- 

 suche haben aber gezeigt, daß dies jedenfalls nicht immer der Fall ist, und höchstwahr- 

 scheinlich geschieht es überhaupt nie. 



Was die Substanz der Korallen anbelangt, so besteht sie, wie mehrere Analysen 

 zeigen, in der Hauptsache aus kohlensaurem Kalk, und zwar, wie wir schon oben ge- 

 sehen haben, wahrscheinlich aus Kalkspat, dem aber kleine Mengen fremder Körper bei- 

 gemischt und beigemengt sind; namentlich ist der Kalk von organischer Substanz durch- 

 zogen, und wird daher beim schwachen Glühen schwarz. 



Das spezifische Gewicht steht jedenfalls sehr nahe dem des Kalkspats, viel näher als 

 dem der anderen kristallisierten Modifikation des kohlensauren Kalks, des Aragonits (2,(.). 

 Während für den reinen Kalkspat G.==2,72 ist, hat man bei der Edelkoralle für alle 

 Farben stets Zahlen zwischen 2,6 und 2,7 gefunden; so wird von Canestrini angegeben: 

 G. = 2,671 und 2,68. Dagegen ist die Härte etwas höher als beim Kalkspat, was aber, wie 

 die Verminderung des spezifischen Gewichts, durch die fremden Beimischungen verursacht 

 sein kann. Sie steht zwischen dem dritten und vierten Grade der Mohsschen Skala, und 

 zwar dem letzteren näher, so daß H. = 3^/4. Diese geringe Härte ermöglicht die leichte 

 Bearbeitung mit Messer, Feile usw. und auf der Drehbank. Dabei wird aber die Politur 

 niemals sehr fein; die Korallen bleiben immer matt, aber der Glanz ist doch genügend, 

 um in Verbindung mit der schönen roten Farbe emen recht angenehmen Anblick hervor- 

 zubringen. 



Die chemische Zusammensetzung der Korallen wird durch die folgenden Analysen 

 von Tis eher angegeben, der rote und schwarze Stöcke untersuchte. Er fand: 



rote Koralle schwarze Koralle 



Wasser 0,550 0,600 



Kohlensäure 42,235 41,300 



Kalk 48,S25 48,625 



Magnesia 3,240 3,224 



Eisenoxyd 1,720 0,800 



Schwefelsäure 0,755 0,824 



Organische Substanz 1,350 3,070 



Verlust usw 1,325 1,557 



100,000 100,000 



Hieraus kann man folgende Bestandteile berechnen: 



rote Koralle schwarze Koralle 



Kohlensaurer Kalk 86,974 85,801 



Kohlensaure Magnesia 6,804 6,770 



Schwefelsaurer Kalk 1,271 1,400 



Eisenoxyd 1,720 0,800 



Organische Substanz 1,350 3,070 



Wasser 0,550 0,600 



Phosphate, Kieselsäure usw. und Verlust . 1,331 1,559 



100,000 100,000 



